Legierangen 



127 



Ein solches Diagramm 1st eine Zusammen- 

 fassung aller Erfahrungen, die hci der Auf- 

 nahme von Abkuhlungskurven des Systems 

 gemacht wurden und aller moglichen 

 Erfahrungen auf Grund von Interpolation. 



Wenn eine Schmelze eutcktisch erstarrt, 

 so kann daraus ira allgemeinen noch kein 

 bestimmter SrhluB auf die Zusammensetzung 

 der ausfallenclen Kristalle gezogen werden, 

 sond'Tii es 1st dazu notig, Schmelzen von 

 samtlichen Konzentrationen auf ihr Ver- 

 halten zu untersuchen. Es findet sich danii 

 sehr oft die Erscheinung, daB erst von einer 

 gewissen Konzentration ab ein Eutektikum 

 auftritt, wiihrend bei geringeren Gehalten 

 die Erstarrung nach dem Typus II Figur 2 

 erfolgt. 



Der Typus II tritt auf, wenn die Kom- 

 ponenten Mischkristalle in jedem Verhaltnis, 

 oder wenigstens bis zur Konzentraticn der 

 Schmelze bilden konnen. Das Diagramm 

 Figur 4 zeigt einen der drei moglichen Fiille 



3 

 -a 



-5 

 * 



c: 



Gebiet 

 Schmelze 



Gebiet 



des Kristallisirten 



Schmelze bestimmten Temperatur, beginnt 

 die Abscheidung von Mischkristallen, die 

 stets reicher an der hoher schmelzenden Kom- 

 ponente sind als die Schmelze. 



2. Die Zusammensetzung der ausfallenden 

 Kristalle ilndert sich mit sinkender Tem- 

 peratur fortwahrend in dcm Sinn, daB der 

 Gehalt an der holier schmelzenden Kom- 

 poncnte abnimmt. 



3, Die bei huherer Temperatur ausge- 

 schiedenen an der hoher schmelzenden Kom- 

 ponente reicheren Kristalle setzen sich bei 

 genugend langsamer Abkiihlung mit der 

 Schmelze in der Weise um, daB immer der 

 jeweilige Gleichgewichtszustand erreicht wird. 



Findet der vollstandige Ausgleich zwischen 

 Schmelz- und Mischkristallen statt, so ist die 

 Erstarrung bei einer Temperatur beendet, die 

 durch den Schnittpunkt der Konzentrations- 

 vertikalen mit der s-Kurve gegeben ist. Das 

 Erstarrungsintervall ist der Abstand der 

 Schnittpunkte dieser Geraden mit beiden 

 Kurven. Ein Eutektikum tritt nicht 

 auf. 



Nach diesem Typus erstarren u. a. die 

 Systeme Sb-Bi, Au-Ag, Au-Pt. 



Das Fehlen eines Eutektikums, wenn 

 entsprechende Mischbarkeit im festen Zu- 

 stand vorliegt, ist nun von groBter Bedeu- 

 dung fur die Beurteilung der eutektischen 

 Diagramme: Es kann bei diesen der Fall 

 auftreten, der durch das Diagramm Figur 5 

 (Au-Ni) dargestellt ist. 



Hier findet eine Beschrankung des'Eutek- 

 tikums in Beziehung auf die Konzentration 



10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 Gewichtsprozente B. 



Fig. 4. 



beim Bestehen einer liickenlosen Reihe von 

 Mischkristallen. 



Die obere Kurve gibt Konzentration und 

 Temperatur der beginnenden Erstarrung, die 

 untere Konzentration und Temperatur der 

 beginnenden Schmelzung. Umgekehrt stellt 

 die obere Kurve die vollendete Schmelzung, 

 die untere die vollendete Erstarrung dar. 

 Die obere wird als liquidus-Kurve, die untere 

 als solidus-Kurve bezeichnet. Zieht man 

 eine Temperaturhorizontale, so gibt ihr 

 Schnittpunkt mit der s-Kurve die Zusammen- 

 setzung clei Kristalle, die sich aus einer 

 Schmelze abscheiden, cleren Konzentration 

 durch den Schnittpunkt mit der 1- Kurve ge- 

 geben ist. Diese Konzentrationen sind die 

 Gleichgewichtskonzentrationen. Die Vor- 

 gjinge bei der Erstarrung sind nach den An- 

 gaben des Diagramms kurz folgende: 



L Bei einer fur jede Konzentration der 



1600 



1500 



UOO 



1300 



1200 



1100 

 1064 



1000 



900 



B 



7 



N: 



1484 



20 40 60 80 100 

 Fig. 5. 



der Schmelze statt. Die eutektische Linie 

 geht uicht bis ganz zu den reinen Kompo- 

 ponenten. Bei geringen Gehalten an dem 

 einen oder anderen Stoff erfolgt die volh'ge 

 Erstarrung bei Temperaturen oberhalb der 

 eutektischen, wechselnd mit der Konzentra- 



